3 см приблизительно, в горшки указанных выше размеров вмещается 
120 — 160 пластин. Горшки прикрывают соломенными матами пли 
холстом, допускающими свободное проникновение воздуха, и устана- 
вливают в теплом сыром помещении (15 — 25°) на 2 — 3 недели. Опе- 
рация считается законченной, когда медные листы покроются тонким 
слоем зеленых шелковистых, игольчатых кристаллов ярь-медянки. 
Вынутые из горшка пластины очищаются от приставшей кожуры вы- 
жимок, обмываются водой (или слабым вином или уксусом) и высуши- 
ваются на воздухе. Обмывание и высушивание производится несколь- 
ко раз. Из неіітральной медной соли п окиси меди образуется основ- 
ная соль, утолщающаяся затем в корку ярь-медянки толщшіоіі в 3 — 
4 мм. Она счііщается от пластин медными ножами в деревянное ко- 
рыто и замешивается с водою в тестообразйую массу, которая кладется 
в сыромятные кожаные мешки (30 х 25 см), прессуется в них в четыре- 
уголыіых формах н сушится затем па солнце, теряя 40 — 55% своего 
веса. Медные пластины идут вновь в дело до тех пор, пока не будут 
использованы окончательно. При каждой операции из горшка полу- 
чается от 2 до 3 кг сырой ярь-медянки. По данным Сен Пьера из 3 гл 
выжимок при соответствешіом количестве медных пластин можно по- 
лучить 20 кг сухой ярь-медянки. Наибольшее производство ярь-ме- 
дянки из выжимок сосредоточено во Франции (в Монпелье). 
ДОБЫВАНИЕ СВЕТИЛЬНОГО ГАЗА И ФРАНКФУРТСКОЙ ЧЕРНИ 
Использованная для получения виноградноіі водки и винной ішс- 
лоты выжимка с давнего времени применяется для получения чер- 
ной краски, иди так наз. франкфуртской черни. В СССР это производ- 
ство впервые было введено кооперативным т-вом «Конкордия» в Еле- 
нендорфе. 
Попутно с чернью может быть получен светильный газ. Для этой 
цели отпрессованные после винокурения н извлечения виннокислых 
соединений выжимки вторично прессуются в деревянных формах и 
высушиваются в виде четырехугольных кирпичей или лепешек 
на солнце или в проветриваемых сараях. После этого они вообще год- 
ны для топлива. Для получения же газа их помещают в обыкновенно- 
го устройства шамоттовские реторты иліг печи одинакового устрой- 
ства в количестве 20 — 30 кг в высушенном виде, с тем чтобы 0,4 — 
0,5 реторты было не заполнено. Крышіса реторты плотно замазы- 
вается глиной после ее завинчивания. Выде.чеппе газа в предвари- 
тельно нагретой печи (дровами) идет немедленно и заканчивается в 
2 часа. Опыты, проведенные X. Ильгеном, на газовом заводе в 
Грюпгштадте, показали, что при нагрузке 50 кг высушенной на воздухе 
выжимки в накаленной добела печп получается 17,5 м® отлично го- 
рящего газа с большей светосилой, чем у обычного каменноуголь- 
ного газа. При темнокрасном накалнвапин реторты при той же на- 
грузке получается не более 16 м® газа с светосилой каменноугольного 
газа. В остатке в печах получается углевидный матово-черный остаток 
франкфуртской черни в количестве 20 — 25% нагруженной выншмки. 
Она получается в большем количестве при топке дровами и при тегшо- 
красном накаливании реторты. Если реторта накаливается добела, 
то краска получается серого цвета. Раскаленный остаток из рето- 
рты вынимается железными крюками в подставленный железный 
346 
